eine neue Mineralspezies aus dem nürdliclien Norwegen. 375 
Zur Herstellung von inonocliroinatischein Licht wurde ein 
■\VüLFixG’sclier illonochromator verwendet h Die folgenden spezi- 
fischen Gewichte wurden an denselben Mineralien ermittelt ; 
I II 
3,5572 3,5356 
Chemische Eigenschaften : Die qualitative Anah'se ergab, daß 
es sich um ein Fluorid von hauptsächlich Calcium und Yttererdeu 
handelt. Kieselsäure ist nicht anwesend, dagegen konnten spektro- 
skopisch Alkalien , und zwar Na , Li und K , in kleinen .Mengen 
nachgewiesen werden. Eine quantitative Anah'se ergab : 
I 
CaO 54,89 “'o 
Yttererdeu 17,35 „ 
Ceriterden 1,68 
Alkalien 6.15 , 
F (berechnet) • 45,54 , 
Glühverlust 0,67 „ 
Hygr. "Wasser unter lOÜ® . . 0.22 ,. 
120,50 0,0 
Ab für 0 19.17 „ 
101,33 “/o 
Die geglühten Oxyde der seltenen Erden waren beinahe weiß, 
nur mit einem schwach orange Stich, entsprechend dem niedrigen 
Gehalt an Ceritoxyden. ln dem Glühverlust inbegriffen ist ein Teil 
verflüchtigter Fluoride. Es entspricht die Analyse 20 CaF. 2 . 3 YF^ ; 
es besteht somit keine einfache stöchiometrische Beziehung zwischen 
Calcium und den Yttererdeu. Das Mineral hat keine ganz kon- 
stante Zusammensetzung; es ergab nämlich eine Anah'se an Material 
von einem anderen Handstück ein etwas anderes Eesultat. 
Das vorliegende Mineral zeigt in chemischer Hinsicht große 
Ähnlichkeit mit dem Y’ttrocerit , der schon von Berzeliis aus 
Finbo und Broddbo in Schweden beschrieben worden war. Der 
Y'ttrocerit aus Schweden ist bekanntlich auch ein Fluorid von 
Calcium und den seltenen Erden , und zwar ist der Gehalt der 
letzteren schwankend (23 — 33 ®/o (Ce, Y) Fg). Yttrocerit ist wahr- 
scheinlich regulär mit oktaedrischer Spaltbarkeit und einer Härte 
von etwa 4^. 
Ein Unterschied besteht darin, daß unser Mineral sich als 
beinahe wasserfrei erwies, während der schwedische Yttrocerit einen 
bedeutenden Gehalt au ^Yasser besitzt. Dieser Gehalt an Wasser 
ist entweder als ein sekundärer oder als H 3 'deroxyd statt Fluor 
anzusehen und bedingt wohl keine wesentlichere Differenz. 
5Iessungen am Min.-petr. Institut d. Universität Wien ausgeführt. 
